der Magnetnadel durch glühendes Eisen, 133 



einer kalten eisernen Schmiedezange gehalten, in vertikaler Stellung bis auf 

 4 Zoll genähert ^vinxle. Bald aber traten oberhalb und unterhallj der ölille 

 der Stange, ganz nahe bei der Zange, zwei schwache magnetische Pole her- 

 vor, unten ein «Pol und oben ein ^Pol, wie sich aus der Wirkung dieser 

 Punkte auf die IMagnetnadel ergab, als sie sich mit der Nadel in derselben 

 Horizontalebne befanden. Die Stange war, als diese Pole hervortraten, nach 

 den Enden hin noch hellroth glühend, und die Enden selbst verhielten sich 

 noch indifferent gegen die IMagnetnadel. Die Pole oberhaUj und unterhalb 

 der Mitte der Stange nahmen bei zunehmender Abkühlung an Starke zu und 

 breiteten sich, der «Pol nach dem unteren Ende luid der sPol nach dem 

 oberen Ende der Stange hin, immer mehr aus. Diese Pole waren, als die 

 Enden der Stange roth glühten und noch nicht auf die Magnetnadel wirkten, 

 in c und d Fig. 1. ungefähr 1^ Zoll von der Mitte der Stange m am stärk- 

 sten. Die magnetische Polarisation der Stange schritt bei zunehmender Ab- 

 kühlung derselben immer weiter gegen die Enden a und h hin fort, ^\T.n-de 

 hierauf in y" und g am stärksten, in c und d aber schwächer als vorher, imd 

 als die Stange dunkelroth, doch noch im Tageslichte sichtbar, glülite, an 

 den Enden a und h am stärksten gefunden. Die ganze untere Hälfte der 

 Stange hatte nun «Polarität, und die obere ^Polarität, beide stetig abneh- 

 tnend gegen die Mitte hin, und in m, oder doch in dessen Nähe, befand 

 sich der Nullpunkt, wo er auch vor dem Glühen der Stange gefunden wor- 

 den war. 



Die eben beschriebenen Erscheinungen sind das Resultat mehrerer, 

 mit einer und derselben Stange, doch auch mit zwei andern Eisenstangen 

 wiederholten Versuche , liei welchen die Stange in vertikaler Stellung ab- 

 wechselnd in gleicher Entfernung von der Magnetnadel vermittelst eines 

 Flaschenzugs höher imd tiefer gestellt winde. Die Zange, welche von Eisen 

 war, ruhte in einem Haken von unmagnetischem IMessing, und wiu'de so 

 genau als möglich horizontal imd im magnetischen Acjriator gehalten , in 

 welcher Lage sie keine Polarität zeigte, selbst nicht, als sie durch die glü- 

 hende Stange erhitzt war. 



In keinem dieser Versuche war eine negative Anziehung der Magnet- 

 nadel, gleich der von Hi-n. Barlow und Bonnycastle entdeckten, wahr- 

 genommen worden ; die magnetische Polarisation w'ar vielmehr, wie sich 

 aus den angeführten Thatsachen ergiebt, ganz den bekannten Gesetzen des 



